— 151 — 



bajo del agua, su color varía de blanco rojizo á rojo apagado; 

 las fibras son longitudinales y comprimidas, los poros alarga- 

 dos y cortos, presentándose á veces como pequeñas grietas; 

 rompe en astilla corta y la viruta es áspera, poco enroscada y 

 porosa. La variedad blanca es de textura algo más grosera que 

 la colorada, y sus cualidades son inferiores á las de ésta, que 

 es la empleada preferentemente, tanto en construcción civil 

 como naval, en los forros de los buques. — Elasticidad de la 

 bañaba colorada de 0,004 resistencia máxima á la carga 

 de 28,957 kg.; peso en el aire de 9,418 gr., y específico 0,727; 

 la blanca dió un alargamiento de la fibra de 0,0028 m.; la rup- 

 tura con el peso de 30,654 kg.; peso en el aire de 10,749 gr., 

 y específico 0,825. Como hay cierta vaguedad entre las dos va- 

 riedades, y en las tablas del Sr. Cortés se indica pocas veces á 

 cual se refieren los resultados que se consignan , casi es preferi- 

 ble promediar los obtenidos para ambas, y así se obtiene para 

 la especie: elasticidad 0,0035 ^-'^ ruptura ala carga de 29,820 

 kg.; peso en el aire de 10,099 Y específico de 0,776. 



12. Bancal ó bangcal. — Nauclea glabérrima, D. C. {Fam. 

 Rubiáceas.') — Árbol que se hace de primera magnitud. — Ma- 

 dera amarilla de oro y amarillo verdoso, de fibra longitudinal, 

 textura algo estoposa y poros poco marcados; rompe en astilla 

 larga. — Se usa principalmente en la construcción de pequeñas 

 embarcaciones (bancas) , y también se emplea algo como made- 

 ra de sierra en la de edificios. — Abunda en muchos puntos de 

 las islas, por ejemplo en las provincias del centro y Sur de Lu- 

 zon. La elasticidad viene indicada por un alargamiento de 

 0,005 resistencia límite á una carga de 31,804 kg.; peso 

 en el aire de 6,734 gr., y peso específico 0,521. 



13. Bansaiagui. -— Árho\ de primera magnitud cuya especie 

 botánica no conozco; su madera va acreditándose mucho, espe- 

 cialmente en construcción civil, para tirantes, etc., por su no- 

 table elasticidad y resistencia; es de color blanco sonrosado con 



